— 208 — 



nähme analysirt (die sie später noch sicherer zu erweisen hoffen), dass das- 

 selbe und die gemessenen Krystalle identisch seien. 

 Sie erhielten: 





I 



II 



III 



IV 



SeO 2 



= 49,60 



49,18 





49,00 



CuO 



= 35,06 







35,09 



H 2 



= 16,39 



15,44 



16,39 



15,89 



Dabei sind unter I, II, III die Analysenresultate, unter IV die aus der 

 Formel des Chalcomenit resultirende procentische Zusammensetzung ver- 

 standen. 



Im weiteren Verlaufe ihrer Untersuchungen suchten die Verf. dann noch 

 grössere Krystalle der in Eede stehenden Verbindung dadurch darzustellen, 

 dass sie in ein (passend hergerichtetes) gesprungenes Eohr eine Lösung 

 von Kaliumselenit brachten und die ganze Vorrichtung in Kupfersulfat 

 tauchten. Die auf diese Weise erhaltenen Krystalle weichen von den oben 

 geschilderten monoklinen ab und werden in der folgenden Mittheilung näher 

 beschrieben. 



4. Man beobachtet zunächst, dass die meisten Krystalle, die am Boden 

 des das Kupfersulfat enthaltenden Gefässes liegen, regelmässig gebildet, 

 1—2 Mm. gross und von rhombischem Ansehen sind. An den Wänden des 

 zersprungenen Rohres haben sich andere angesetzt, die einseitig verlängert 

 sind und bis zu 1 Cm. Grösse erreichen. Diesen Umstand erklären die 

 Verf. dadurch, dass die Krystalle nicht alle an Stellen gleicher Beschaffen- 

 heit der Flüssigkeit zur Ausscheidung gelangt sind. Für sämmtliche Aus- 4 

 bildungsweisen der Krystalle wird das rhombische System angenommen und, 

 da die Zusammensetzung wie die des Chalcomenit, nach der gleichen Art 

 des sie erzeugenden chemischen Processes zu schliessen, angegegeben wird 

 (nähere Nachweise für die als rhombisch betrachteten Krystalle sind indessen 

 nicht ausdrücklich mitgetheilt. D. Ref.), so scheint ein Fall von Dimorphie 

 vorzuliegen. 



Die krystallographischen Verhältnisse sind die folgenden: 

 Axenverhältniss a : b : c = 0,90717 : 1 : 1,23285. 

 Aus den Fundamentalwinkeln m : m = 95° 34' 24" 



a' : m = 126° 37' 24" 



gerechnet. 



Beobachtete Formen: m = ooP (110), a' = Pöc (101), e' = Pob (011), 

 a 2 = iPöö (102), e 2 = JPÖO (012), bi = P (III). 



Die Ausbildung der Krystalle ist theils durch das Auftreten von a' und e' 

 im Gleichgewicht scheinbar pyramidal, und es werden die Randecken der 

 Combination durch m abgestumpft, die Polecken durch a 2 und e 2 zugeschärft, 

 theils beobachtet man säulenförmige Ausbildung nach m mit ungleichmässig 

 starkem Auftreten der Flächen a', oder es ist eine säulenförmige Entwicke- 

 lung durch vier Flächen von b£ mit breiter Abstumpfung durch zwei paral- 

 lele Flächen von e' vorhanden. Durch letztere zwei Ausbildungs weisen sehen 

 die Krystalle wie monokline Gebilde aus. 



